10 J. H. 1.IVOGT. M.-N. KI. 
Analysen, die in der Nahe der Grenze zwischen den verschiedenen Individualisationsfeldern 
liegen, ist die Berechnung überall mit Benutzung der neuen Atomgewichte (S7 = 28.4, Mg 
— 24.36 u.s.w.) revidirt worden, 
Bei der hier gewählten graphischen Darstellungsmethode wird jede 
Schmelzmasse durch einen Punkt repräsentirt, der durch den Aciditäts- 
Ordinat und die Metallverhältniss-Abscisse (bei Tafel I Ca: Mg,Fe oder 
Ca: Mg,Fe,Mn und bei Tafel II Ca: 42,) bestimmt wird. 
Beispiel: bei der Analyse No, 134 beträgt der Aciditätsgrad 1.42, und das Verhältniss Ca: 
Mg,Fe, Mn ist = 0.35:0.65; das Schmelzproduct ist somit auf Tafel I auf dem Kreuz- 
punkt zwischen Ordinat 1.42 und Abscisse 0,35 Ca: 0.65 Mg,Fe,Mm zu finden, 
Jedes Schmelzproduct — also auf den graphischen Darstellungen, 
jeder Punkt — wird nach seinem mineralogischen Charakter bezeichnet. 
Wo die Zusammensetzung des sich ausscheidenden Minerals identisch 
oder beinahe identisch mit derjenigen des ganzen Schmelzproducts ist, 
ist die ganze Masse zu Mineral auskrystallisirt, ohne oder beinahe ohne 
Glasrest, und nur mit vereinzelten Glaseinschlüssen. Auch in zahlreichen 
anderen Schmelzproducten begegnen wir nur einem einzigen Silikatmineral, 
Dann giebt es aber auch viele Schmelzproducte, mit zwez Silikatmine- 
ralien; zwar lässt sich hier, wie wir in einem besonderen Abschnitt über 
die Krystallisationsfolge besprechen werden, im allgemeinen eine de- 
stimmte Krystallisationsfolge nachweisen. — Mein Zweck mit den gra- 
phischen Darstellungen Tafel I und II ist, die chemischen Bedingungen 
für die Individualisation der Mineralien anzugeben; deswegen richtet 
sich die mineralogische Bezeichnung derjenigen Schmelzproducte, welche 
zwei (in einigen Fällen selbst drei) Silikatmineralien enthalten, nur nach 
dem zuerst ausgeschiedenen Mineral, selbst wenn das später auskrystallisirte 
Mineral, wie es oftmals der Fall ist, in reichlicherer Menge vorhanden 
ist. — Gerade an der Grenze zwischen zwei Individualisationsfeldern (das 
heisst, in der nächsten Nähe des eutektischen Punktes) ist gelegentlich 
eine gleichzeitige Krystallisation zweier Silikatmineralien constatirt worden, 
In den meine Untersuchung umfassenden Ca- und Meg,Fe, mn- 
Sılikatschmelgflüssen (Tafel I) — in der Regel mit etwas, doch nicht mit 
sehr beträchtlichen Mengen von Thonerde, dagegen beinahe durchgängig 
ohne Eisenoxyd — handelt es sich um der Krystallisation folgender 
Mineralien: 
Olivinmineral (einschliesslich Monticellit); 
Melilithmineral (Gehlenit — Melilith — Åkermanit); 
rhombischer Pyroxen (einschlisslich der neuen MgSzO, und 7 FeSiO,- 
Verbindungen); 
monokliner Pyroxen; 
